— 399 — 



25 kg/qmm.; E = 1140 bis 3450 kg/qmm. Später fand er für i^»^ 

 der Bastfasern von 7 Pflanzenarten Werte gleich 1,07 — 3,67o und 

 für die Blattprobestücke von Agave americana gleich 20 — 30 7,, ■ 

 Die hohe Dehnbarkeit von Ägave-Fa,sem wurde von ihm aber als 

 ein der Ausnahmefälle erklärt. 



Von einigen Vertretern der Schwendenerschen Schule 

 wurden seine Angaben und 3 Regeln teils unterstützt und be- 

 stätigt, teils auf weitere Kreise der Objekte ausgedehnt. Dabei 

 wurden von Weinzierl (1878) für den Bast von 7 Pflanzenarten 

 folgende Qualitätszahlen ermittelt: i^^^ = l,3 — 5,857o; Z^=ll,3 — 

 20,33 kg/qmm.; Z„,„^ = 15,72 — 25,41 kg/qmm., E= 152— 1710 

 kg/qmm. Obwohl Z^^^ nach diesen Angaben bedeutend (um 21,2 — 

 397o) Z^ übertrifft, wurde dieser Umstand nicht als einer der 

 Schwendener's Regel widersprechend anerkannt und nur von 

 Sonntag (1909) flüchtig hervorgehoben. — Firtsch untersuchte 

 (1883) den Zugwiderstand der Teile you PolytricJmmjumperimim und 

 fand für Stämmchen desselben Z^^^ gleich 7,5, für Seta — 11,5 kg/qmm. 

 Von Schellenberg (1896) wurden- die 3 Regeln auf das Li ta- 

 rif or m ausgedehnt, auf Grund der Prüfungen, die Zg^Z,„„^ = 

 10,27 bis 33,6 kg/qmm., i^^i,,^^^ = 0,96 bis 1,427^ ergaben. 



Als einzige Grundlage zur Vergleichung der mechanischen Eigen- 

 schaften der Zellenwände mit denjenigen des Eisens und Stahls 

 bediente sich Sc h wendener in seinem Grundwerk und bedient 

 man sich durchweg in der botanischen Literatur bis auf die letzte 

 Zeit einiger Angaben — mit Ausschluss dieser über „feinen Gussstahl" — 

 der im Jahre 1875 erschienen V Auflage von Weisbachs „Lehr- 

 buch der Mechanik". 



Ueber die Faktoren der mechanischen Eigenschaften der Ste- 

 reidenwände äusserte die Seh wenden er 'sehe Schule die Ansicht, 

 es sei hier „die Anordnung der kleinsten Teilchen im Räume" von 

 Wichtigkeit, und gelangte auf experimentellem Weg zu dem 

 Schluss, dass mit der Verminderung, doch nur bis zu einem ge- 

 wissen Grade, des relativen Wassergehalts die Zugfestigkeit der 

 Stereidenwände erhöht, und deren Elastizität vermindert wird; nach 

 Wiederbefeuchtung bis auf den ursprünglichen Wassergehalt erhalte 

 ein trockner (todter) Pflanzenteil Eigenschaften, die eine mittlere 

 Stellung zwischen den Eigenschaften der trocknen und diesen der 

 frischen Teile einnehmen. 



8 



